— 107 — 



nous ne croj'ons pas qu'il en ait été fait d'autre part. Le 

 salicjlate de zinc, au contraire, aura le pas sur le naphtol- 

 carbonique là où il s'agira détremper, d'imprégner des ma- 

 tières ; on pourrait très bien en imprégner des tissus, des 

 tentures, des babils, des linges, des pièces de pansements, 

 des papiers. Nous avons fait quelques essais relatifs à l'em- 

 ploi de cette substance comme antiseptique cbirurgical et 

 nous nous sommes servis avec avantage de gaze, de jute et 

 de ouate imprégnées avec une solution à 5 p. 100 de ce sel. 



La ouate à pansements imprégnée avec une solution à 

 5 p. 100 de salicylate contient une fois sèche de 8 à 10 

 p. 100 de ce sel ; l'analyse de cette ouate nous a prouvé 

 qu'il ne se forme pas ici de combinaison entre le zinc et les 

 éléments de la ouate comme c'est le cas pour le bois, la 

 presque tolalité du sel de zinc se retrouve comme tel dans 

 la ouate, 90 p. 100 environ, le reste passé à l'état d'acide 

 salicylique. 



Le salicylate de zinc ne semble pas être dangereux ; pen- 

 dant tout le temps que durèrent ces essais, nos mains 

 furent en contact constant avec des solutions de ce sel sans 

 que nous ayons pu remarquer d'autres inconvénients qu'une 

 certaine desquamation de la paume des mains, nous avons 

 pu injecter à des lapins dans l'estomac, sous la peau et par 

 l'anus des quantités variant entre 5 et 10 centimètres cubes 

 d'une solution à 5 p. 100 et cela 5 ou 6 jours de ^uite sans 

 qu'il en résultât pour ces animaux aucun malaise appréciable. 



C'est aussi avec ces deux substances que furent faits les 

 essais sur les matériaux de construction, les plâtres, les 

 bois, les papiers et les étoffes des tentures. 



Après divers essais nous adoptâmes pour le gypse le 

 procédé suivant qu'il serait facile d'appliquer en grand 

 dans la pratique : pour délayer le plâtre il suffit d'employer 

 au lieu d'eau ordinaire une solution saturée, c'est-à-dire à 

 5 p. 100 de salicylate de zinc; ce plâtre se prend bien, 

 devient dur et sèche facilement, il se colore très légère- 

 ment en rose, mais cette coloration disparaît sous l'influence 

 de la lumière du soleil. Nous avons pu déterminer directe- 

 ment la quantité de salicylate contenu dans le plâtre ainsi 

 préparé, 50 grammes de cette masse réduits en poudre, 

 extraits par l'éther et ce dernier évaporé ; le résidu de sali- 



